Държавен вестник, бр. 40, 2004 г., стр. 40

С Т Р .  40
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  40
3.1.1.4. По време на производствения цикъл конт-
ролните изпитвания се провеждат при следната мини-
мална честота:
Закалени предни
Обикновени
Обработе-
стъкла
закалени
ни предни
стъкла, раз-
стъкла от
лични от
пластово
предни стъкла
стъкло
Ps І 200: едно счупване
Pr І 500:
0,1 % за тип
при работа при нормал-
едно на смяна
ни условия
Ps І 200: едно счупване
Pr > 500:
на всеки 4 часа
две на смяна
Забележка.
1. Ps е броят на стъклата на един и същ тип продукт,
произведени от същата смяна;
2. Pr—броят на стъклата на един и същ тип продукт,
произведени за един производствен цикъл.
3.1.1.5. Проверката се извършва в края на произ-
водствения цикъл на едно от последните произведе-
ни стъкла.
3.1.1.6. При Pr < 20 е необходимо да се проведе само
едно изпитване чрез раздробяване за един производст-
вен цикъл.
3.1.2. Резултати
Всички резултати се записват, включително резул-
татите без фотокопия.
Като допълнение контактно фотокопие се прави
веднъж на смяна, с изключение на случаите, когато
Pr І 500. В този случай се прави само едно контактно
фотокопие за производствен цикъл.
3.2. Изпитване с удар за безопасност при удар с глава
3.2.1. Изпитвания
Проверката се извършва върху образци, отговаря-
щи най-малко на 0,5 % от ежедневното производство
на предни стъкла от пластово стъкло от една произ-
водствена линия. Изпитват се максимум 15 предни
стъкла на ден.
Образецът за изпитване е типичен за производство-
то от различни типове предно стъкло.
Със съгласието на административната служба тези
изпитвания могат да бъдат заместени с изпитване с удар
със сфера 2260 g (т. 3.3 на този раздел). Във всеки слу-
чай състоянието/характеристиките при удар с глава се
проверяват върху най-малко два образеца за всеки клас
дебелина за година.
3.2.2. Резултати
Всички резултати се записват.
3.3. Изпитване на удар със сфера 2260 g
3.3.1. Изпитвания
Минималната честота за проверка е едно пълно
изпитване на месец за всеки клас по дебелина.
3.3.2. Резултати
Всички резултати се записват.
3.4. Изпитване на удар със сфера 227 g
3.4.1. Изпитвания
Изпитваните проби се отрязват от образците. Прак-
тически изпитванията могат да се проведат на крайни
продукти или на части от тях.
Проверката се провежда при вземане на проби, чиито
брой съответства най-малко на 0,5 % от производство-
то на една смяна с максимум 10 образци на ден.
3.4.2. Резултати
Всички резултати се записват.
3.5. Висока температура
3.5.1. Изпитвания
Изпитваните проби се отрязват от образците. На
практика изпитванията могат да се проведат върху
крайни продукти или на части от тях. Те се избират
така, че всички вътрешни слоеве да са изпитани про-
порционално на тяхното използване.
Проверката се провежда на най-малко три образеца
от един цвят на вътрешния слой, взети от ежедневното
производство.
3.5.2. Резултати
Всички резултати се записват.
3.6. Преминаване на светлината
3.6.1. Изпитвания
За това изпитване се предоставят типични образци
на цветни крайни продукти.
Проверката се провежда в началото на работния
цикъл, ако има някаква промяна в характеристиките на
стъклото, влияещо на резултатите от изпитването.
Стъклата с постоянно преминаване на светлина,
измерено по време на одобрението на типа на компо-
нент, не по-малко от 80 % в случая на предни стъкла и
не по-малко от 75 % в случая на стъкла, различни от
предни стъкла и стъкла от категория V, са освободени
от това изпитване.
При провеждане на изпитването доставчикът може
да предостави сертификат за съответствие с посочени-
те изисквания за стъкла от закалено стъкло.
3.6.2. Резултати
Нивото на светлинно преминаване се записва. В
допълнение за предни стъкла със засенчващи или про-
тивозаслепителни ленти от чертежите към т. 3.2.1.2.2.3
на приложение № 5 се проверява дали тези ленти са
извън зона I.
3.7. Оптично изкривяване и отделяне на вторично
изображение
3.7.1. Изпитвания
Всяко предно стъкло се проверява за дефекти при
гледане през него. В допълнение, използвайки опреде-
лените методите или всеки метод, даващ подобни ре-
зултати, измерванията се извършват в различни полета
на видимост при следните минимални честоти:
• при Ps І 200, един образец на смяна;
• или при Ps > 200, два образеца на смяна;
• или 1 % от цялата продукция, като избраните об-
разци са представителни за цялата продукция.
3.7.2. Резултати
Всички резултати се записват.
3.8. Устойчивост на абразивно износване
3.8.1. Изпитвания
Предмет на това изпитване са само стъклата, пок-
рити с пластмаса, и от стъкло пластмаса. Прави се поне
една проверка на месец и на тип от пластмасовия мате-
риал, покриващ стъклото или вътрешен слой.
3.8.2. Резултати
Измерванията на светлинно разсейване се записват.
3.9. Устойчивост на влага
3.9.1. Изпитвания
Предмет на това изпитване са само стъклата, пок-
рити с пластмаса, и от стъкло пластмаса. Провежда се
поне една проверка на месец и на тип от пластмасовия
материал, покриващ стъклото или вътрешен слой.
3.9.2. Резултати
Всички резултати се записват.
3.10. Устойчивост на химикали
3.10.1. Изпитвания
Предмет на това изпитване са само стъклата, пок-
рити с пластмаса, и от стъкло пластмаса. Прави се поне
една проверка на месец и на тип от пластмасовия мате-
риал, покриващ стъклото или вътрешен слой.
3.10.2. Резултати
Всички резултати се записват.